( 555 ) 



on laisse refroidir dans le chlore, puis on déplace ce dernier gaz par un courant d'hy- 

 drogène, à chaud, qu'on laisse. dégager ensuite jusqu'à complet refroidissement ('). 

 On place la nacelle dans le desslccateur et l'on pèse à nouveau. On a la silice. 



» 2° Dosage du silicium : Attaque par les carbonates alcalins en solution {''). — 

 Un poids donné de poudre fine est soumis à l'action prolongée d'une solution de carbo- 

 nate de potassium, dans un petit ballon à fond plat, d'environ loo*^"^, chauffé sur un 

 bain de sable. Le silicium et la silice sont transformés en silicate alcalin soluble. On 

 jette sur un filtre taré et l'on détermine ainsi le poids des matières étrangères moins 

 la silice. Quant à la partie dissoute, on la traite par l'acide chlorhydrique jusqu'à 

 réaction acide, puis on la chauffe d'abord au bain-marie jusqu'à dessiccation complète, 

 ensuite vers 200°, afin dinsolubillser complètement la silice, ce qui est assez difficile. 

 On reprend par l'acide chlorhydrique étendu, on filtre : la silice reste. On calcine, on 

 pèse. Du poids de silice obtenu, dont on retranche celui fourni par l'attaque au chlore, 

 on déduit la proportion de silicium libre (^). 



» 3" Dosage des métaux : Attaque par un. mélange d'acide Jluorhydrique et 

 d'acide azotique. — Dans une capsule de platine, on place un poids donné de silicium 

 dans lequel on verse de l'acide azotique et de l'acide fîuorhydrique bien exempts de 

 chlore. Ensuite, on ajoute goutte à goutte de l'acide suliurique concentré. Ce dernier 

 élève graduellement la température et finit par amorcer la réaction qui se traduit par 

 la formation de (luorure de silicium qui se dégage et de fluorures métalliques qui 

 restent dans le liquide. 



» En évaporant au bain de sable, les métaux se retrouvent à l'état de sulfates. On 

 les dose par les méthodes connues. 



» Résultats. — Analyse du silicium obtenu en employant le quartz et le magné- 

 sium du commerce. 



I ('). H III. 



Silicium % 89>27 94,14 



Silice "/o 3,01 • , 90 



c-i- • ( Fe: 2,iS «/„ ) 



99.90 99-96 



(') Cette précaution est nécessaire, attendu que certains résidus peuvent retenir 

 plusieurs fois leur poids de chlore. 



(^) Cette méthode suppose que les chlorures métalliques sont volatils. Dans le cas 

 contraire, on dissout le contenu de la nacelle et l'on détermine sur filtre taré le poids 

 du résidu insoluble. 



(^) On peut remplacer la solution de carbonate alcalin par une solution de potasse 

 qui produit une attaque plus rapide; mais cette dernière n'est pas toujours exempte 

 de silice et, de plus, il faut opérer dans un récipient en argent. Enfin l'on peut a'ttaquer 

 par les carbonates alcalins en fusion dans un creuset de platine. On a le silicium total 

 et les métaux. 



(') Les chiffres I, II, III correspondent à des analyses faites sur un même échan- 

 tillon ayant subi i, 2, 3 traitements à l'acide lluorhydrique et à l'acide sulfurique. 



